r Te ” B .. * PET: rd 
Liesısch und E. Korrex: Kristallisationsvorgänge in binären Systemen usw. 207 
VD. 
Eine Zusammenstellung der binären Systeme, deren Komponenten 
kontinuierliche Mischkristallreihen bilden, gibt Tab.6. Die 
darin auftretenden Metalle nehmen im periodischen System der Ele- 
mente nahe benachbarte Stellungen ein. Die Komponenten des zuletzt 
aufgeführten Systems sind analog konstituierte Chlorosalze aus Kalium- 
ehlorid und je einem Chlorid eines Erdalkalimetalls. 
Wir begegnen vorwiegend dem Kristallisationstypus III der Klas- 
sifikation von H. W. B. Rooze»oon mit einem Temperaturminimum der 
Mischkristallbildung. Nur in zwei Fällen wurden die gleichmäßig an- 
steigenden Sättigungskurven des Typus I beobachtet. 
In der lückenlosen Mischkristallreihe von Natriumchlorid und 
Kaliumehlorid konnte der Verlauf der Kurve, welche in dem Kon- 
zentrations-Temperatur-Diagramm die Zusammensetzungen der Misch- 
kristalle darstellt, genauer als es bisher möglich war, durch Erhit- 
zungsversuche festgelegt werden, die sich unmittelbar an Abküh- 
lungsversuche anschlossen, bevor die Entmischung der Kristalle be- 
gonnen hatte (7). 
Tabelle 6. 
Binäre Systeme mit lückenlosen Mischkristallreihen. 
Komponenten Krist.-Temp. Krist.- Minimum Entmischung 
A—B Lypus | max. 
Mol.-°/o B) Temp. || Mol.-°/« B| Temp. 
| 
LiCl— NaCl Zu \essaelie aaa) 
regulär reeulär | 
NaCl— KCl 50 654 | 50 | 401 |(2) 
regulär reeulär 
NaCl — AgCl | m m) 
regulär regulär | | 
CaCl, — SıCl, 3 |658 | 33 543 |(8) 
monoklin regulär | 
SrCl, — Ba(l, 955 IIL 30 847 | — | — [() 
regulär > regulär Umw.g22 | Umw. | | 
« monoklin typ. la | 
2KCl.SrCl, — 2KCl- Ball, 660 I * | | = — 1|(6) 
| 
rhombisch rhombisch 
Regulär kristallisieren Strontiumchlorid und die 8-Modifikation 
des Bariumcehlorids. Aus dem Schmelzfluß entsteht eine lückenlose 
Reihe von einfachbrechenden £-Mischkristallen (Fig. 9), die sich aber 
infolge der Dimorphie des Bariumchlorids bei den durch Abkühlungs- 
versuche ermittelten und durch die Kurve DÄ angezeigten Temperaturen 
in eine neue doppeltbrechende «-Mischkristallreihe umwandelt. Wäre 
die Umwandlung eine vollständige, so müßten sämtliche Dünnschliffe 
Sitzungsberichte 1914. 20 
